WETENSCHAPPELIJK B[JBLAD. 



67 



Eenige der daarmede verkregen resultaten werden gecontroleerd en bevestigd 

 met behulp der methode van wheatstoke. 

 Hieronder volgen zijne uitkomsten : 



Wederstand bij 1 Meter lengte. Betrekkelijk 



en 1 mM* doorsnede: geleidingsverm. 



in ohniaden. in eenheden van si emens. 



Zuiver zilver, uitgegloeid. . . . 



0,0154. 



0,0161. 



100. 



Eood koper , ,, ... 



0,0171. 



0,0179. 



90. 



Zilver op 0,750 , „ ... 



0,0193. 



0,0201. 



80. 



Zuiver goud „ ... 



0,0217. 



0,0227. 



71. 



Aluminium , ,, ... 



0,0309. 



0,0324. 



49,7. 



Magnesium , gehamerd 



0,0423. 



0,0443. 



36,4. 



Zuiver zink, gegloeid bij 350°. 



0,0565. 



0,0591. 



27,5. 



Zuiver zink, gehamerd 



0,0594. 



0621. 



25,9. 



Zuiver ladmium „ .... 



0,06«5. 



0,0716. 



22,5. 



Geel koper , uitgegloeid .... 



0,0691. 



0,0723. 



22,3. 



Staal, „ .... 



0,1099. 



0,1149. 



14,0. 



Zuiver tin 



0,1161. 



0,1189. 



0,1214. 

 0,1243. 



13,3. 

 13,0. 



Aluminiura-brons , uitgegloeid . 



IJzer , „ 



0,1216. 



0,1272. 



12,7. 



Palladium , „ 



0,1384. 



0,1447. 



11,1. 



Platina . „ 



0,1575. 



0,1647. 



9,77. 



Thallium 



0,1831. 



0,1914. 



8,41. 



Zuiver lood , . . 



0,1985. 



0,2075. 



7,76. 



Nieuwzilver , uitgegloeid .... 



0,2054. 



0,2775. 



5,80. 



Zuiver kwikzilver 



0,9564. 



1,0000. 



1,61. 



Verandering van den wederstand met de temperatuur : 



Voor Staal. . . . E< = 



R, (^ H- 



0,004978^ -f 



0,000007351/2) 



y, IJzer. ... zz^ 



R. (1 + 



0,004516^ 4- 



0,000005828/2) 



„Tin ... . - 



R. (1 + 



0,004028^ -h 



0,000005826/2) 



,j Thallium . . ■=. 



E, (1 + 



0,0041 25^ 4- 



0,000003488/2) 



„ Cadmium. . . rr 



E, (1 -4- 



0,004204^ -f- 



0,000001765/2) 



,, Zink. ... = 



R, (^ + 



0,004192/ H- 



0,000001481/2) 



„ Lood. ... n. 



R. (1 H- 



0,003954/ H- 



0,000001430/2) 



„ Aluminium. . rz 



E, (1 + 



0,003876/ -4- 



0,000001320/2) 



„ Zilver. ... — 



R. (1 ^- 



0,003972/ -\- 



0,000000687/2) 



,, Magnesium. . "=. 



R, (i + 



0,003870/ + 



0,000000863/2) 



„ Eood koper . rr 



R,, (^ + 



0,003637/ -f- 



0,000000587/2) 



